232 J. H. L. VOGT. M.-N. Kl. 



Ein sehr ausgeprägtes ]Mmimum liegt bei der Individualisationsgrenze 

 zwischen Olivin, Melilith und Augit, also in Lösungen, welche alle diese 

 drei Lösungskomponenten, und zwar annähernd in der eutektischen 

 Mischung, enthalten. 



Ein anderes, jedoch weniger ausgeprägtes Minimum erhält man in 

 Schmelzen annähernd von 2.5- oder 2.75-Silikat und mit mittleren Ver- 

 hältnissen zwischen Ca und Mg. Solche Schlacken sind aber so zäh- 

 flüssig, dass in der Technik eine bedeutende Überhitze nötig ist. 



Bezüglich der übrigen Einzelheiten verweise ich auf S. 71 — 108. 



Schlacken von Steinschmelzen u. s. w. Diese Schlacken bestehen, 

 jedenfalls unter den bei vielen Hüttenwerken (an Kupfer, Nickel u. s. w.) 

 vorliegenden Beschickungen, ganz überwiegend aus SiO<^ (meist zwischen 

 24 und 50% SiO^) und FeO (bis zu ca. 70^/0), mit untergeordneten 

 Mengen von Al^O^, CaO, MgO, ZnO u. s. w. Für solche Schlacken 

 hat man bisher häufig angenommen, dass die Schwerschmelzbarkeit kon- 

 tinuierlich mit der ^zöj-Menge steigen sollte; dies kann aber nicht richtig 

 sein, indem zwischen Orthosilikat (Fayalit) und Metasilikat (Hypersthen- 

 Hedenbergit) eine Schmelzpunkt-Erniedrigung eintreten muss. ^ 



Zufolge einer uralten Erfahrung liegt die Erstarrungstemperatur der 

 Silikatschlacken in der Regel um so niedriger, je grösser die ZaJil der 

 vertretenen y>Basen<.i ist. 



Dies erklärt sich ganz einfach dadurch, dass im allgemeinen, je mehr 

 Basen, je mehr Lösungskomponenten, also desto bedeutendere Schmelzpunkt- 

 Erniedrigung vorhanden ist. 



Unter gewissen Mischungsbedingungen mag jedoch die Zufuhr einer 

 neuen Base die Anzahl der Lösungskomponenten vereinfachen und somit 

 keine Schmelzpunkt-Erniedrigung bewirken. — Und in Schlacken mit ganz 

 überwiegend FeO (oder MnO) wird eine Zufuhr von MgO immer die 

 Strengflüssigkeit erhöhen. 



In Ca-Mg-Al-S\\\k2ii?,ch\2icken bewirkt FeO ohne Ausnahme eine Er- 

 niedrigung, und zwar eine bedeutende Erniedrigung, des Erstarrungs- 

 punkts. 



Für die einigermassen -Æ^-reichen Gemische beruht dies darauf, dass 

 das /v-Glied bei den — alle zum Typus I gehörigen — Mischkrystall- 



1 Erfahrungsmässig ist man bei norwegischen Kupferhütten mehr zufrieden mit FeO- 

 Schlacken, die ca. 380/0 SiO^ als mit solchen, die nur 26— 30 0/0 SiO^ führen; die 

 5/Ö2-reicheren Schlacken sind auch spezifisch leichter, also ärmer an mechanisch mit- 

 gerissenem Kupferstein. 



